goS ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Résistance à la compression, en kilogrammes par centimètre carre. 



Charbon de Saint-Eloy. Charbon des Ferrières. Charbon de Noyant. 



Température . — — — — — ^^ i 



de liesultals Résultais Résultats 



cokéfaction. individuels. Moyenne. individuels. Moyenne. individuels. Moyenne. 



ks kg ks 



( 20 I 18 99 



l 22 ,9 98 



c- „ ' '9 ' or 21 ' oA 1 



DDO" ' "^ i 19,85 / 19,0 •'^ ) 100, 



1 17 [ '7 '00 ' 



I 20 l 20 \ I04 



' 21 ] 19 ) Io5 



[ 3i \ 27 j 92 



i 29 3o 98 



«- 35 ^-9 2^ 3-^ ^4^ 93,6 



34 34 90 



' 32 ) 33 ) 95 



( 35 \ ^9 I 39 



i 36 J . 44 i 33 



'-- 4' ^^'^ £ ^^'° 38 ) ^«'3 



4o \ 43 \ 35 



' 42 ' 46 ' 37 



L'influence de la température est considérable et, croyons-nous, plus 

 marquée qu'on ne l'aurait supposé a priori. Mais ce qui est surtout frappant, 

 c'est qu'elle ne se produit pas dans le même sens pour les différents char- 

 bons. Alors que les charbons de Saint-Eloy et des Ferrières, qui ne donnent 

 à basse température qu'un coke à 2o'''>' pratiquement inemployable, four- 

 nissent à 1000° un coke à '\o^^ encore médiocre certainement, mais néan- 

 moins utilisable pour certains emplois, le charbon de Noyant donne, à 65o°, 

 un coke de 100''''', de bonne qualité et, à 1000°, un produit presque inférieur 

 à celui des autres houilles. Ces différences s'accentuent plutôt quand on 

 complique le traitement thermique. Ainsi, si après avoir chauffé à (35o° on 

 monte graduellement la température jusqu'à 1000°, on observe que les 

 cokes de Saint-Lloy ne sont pas sensiblement améliorés, tandis que celui de 

 Noyant arrive à i3o''k de résistance, ce qui correspond aux très bons cokes 

 métallurgiques. 



Nous comptons revenir sur l'origine de ces écarts, mais nous croyons utile 

 designaler dès maintenant l'importance considérable que présente, au point 

 de vue de la fabrication du coke, la détermination, pour chaque charbon, 

 du traitement thermique le plus favorable à la qualité du coke produit. 



